ISSN: 2721-6225 (print)
ISSN: 2745-6331 (online) page 93-104

## PENGARUH FRAKSI VOLUME HYBRID COMPOSITE BULU ITIK DAN SERAT PURUN TIKUS BERMATRIK POLYSTER TERHADAP KEKUATAN TEKAN DAN BENTUK PATAHAN

## ANALYSIS OF TENSILE STRENGTH AND FRACTURE FORM OF HYBRID COMPOSITES OF DUCK DOWN AND PURUN RAT FIBERS WITH A POLYESTER MATRIX BASED ON VOLUME FRACTION
Akhmad Syarief 1) , Dimas Habib Fauzi 1)
1 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Indonesia email: akhmad.syarief@ulm.ac.id*, dimashf012@gmail.com
Received: 01 Juli 2023
Accepted: 30 Juli 2023
Published:
31 Juli 2023

## Abstract
Composite materials are generally understood as composite materials between a matrix  and one  or  several reinforced  (reinforced),  with  different  properties  from one another. The purpose of this study was to determine the value of compressive strength and to analyze the fracture shape of the hybrid composite of duck down (Anas  Plathycus  Borneo)  –  water  chestnuts  (Eleocharis  Dulcis)  fiber  with  a polyester  matrix  against  compression  tests.  Compressive  testing  was  carried  out using  the  ASTM  D1621-00  standard.  The  results  showed  that  the  highest compressive strength was obtained by a specimen with a volume fraction of 10% duck  hair  –  90%  water  chesnuts  fiber,  namely  130.98  MPa,  and  the  lowest compressive  strength  value  was  owned  by  a  specimen  with  a  volume  fraction  of 90%  duck  hair  –  10%  water  chesnuts  fiber  86.29  MPa.  It  can  be  seen  that  the higher the composition of the water chesnuts, the higher the compressive strength, and if the higher the composition of the duck hair fiber, the compressive strength value  will  decrease.  The  compressive  test  specimens with  the  highest  and  lowest values experienced a type of Fiber Pull Out fracture.
Keywords: ASTM,  Compressive  Strength,  Fracture  Shape,  Volume  Fraction, Hybrid Composites

## Abstrak
Material  komposit  umumnya  dipahami  sebagai  sebuah  material  gabungan  antara sebuah matrik dan satu atau beberapa penguat ( reinforced ), dengan sifat berbeda satu  dengan  yang  lain.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  nilai kekuatan tekan serta menganalisis bentuk patahan dari hybrid composite bulu itik ( Anas  Plathycus  Borneo )  –  serat  purun  tikus  ( Eleocharis  Dulcis )  bermatriks polyester  terhadap  uji  tekan.  Pengujian  tekan  yang  dilakukan  menggunakan standar ASTM D1621-00 . Hasil penelitian diperoleh kuat tekan tertinggi dimiliki oleh spesimen dengan fraksi volume 10% bulu itik – 90% serat purun tikus, yaitu 130,98  MPa  dan  nilai  kuat  tekan  terendah  dimiliki  oleh  spesimen  dengan  fraksi volume  90%  bulu  itik  –  10%  serat  purun  tikus,  yaitu  86,29  Mpa.  Nilai  tersebut terlihat  bahwa  semakin  tinggi  komposisi  purun  tikus  maka  semakin  tinggi  kuat tekannya  dan  jika  semakin  tinggi  komposisi  serat  bulu  itik  makan  nilai  kuat tekannya  akan  menurun.  Spesimen  uji  tekan  dengan  nilai  tertinggi  dan  terendah mengalami jenis patahan Fibre Pull Out . Kata kunci: ASTM, Kekuatan Tekan, Bentuk Patahan, Fraksi Volume, Komposit Hibrida
DOI: 10.20527/jtamrotary.v7i`1.216 How to cite : Syarief, A., & Fauzi, D. H., “Pengaruh Fraksi Volume Hybrid Composite Bulu Itik dan Serat Purun  Tikus  Bermatrik  Polyester  Terhadap  Kekuatan  Tekan  Dan  Bentuk  Patahan” .  JTAM  ROTARY,  5 (2), 93-104, 2023.

## PENDAHULUAN
Komposit merupakan material hasil perpaduan dari komponen  yang terdiri dari dua atau lebih bahan utama (Siregar, 2018). Bahan komponen utama komposit sangat penting diperhatikan untuk mencapai hasil komposit berkualitas yang terbaik. Komposit ini terikat satu sama lain, menghasilkan sifat padat. Pada material komposit terdapat 2 bagian utama yakni (1) Matriks , dan (2) penguat (reinforcement). Sifat utama yang dimiliki oleh material komposit  diantaranya  tahan  terhadap  korosi,  ringan,  proses  pembuatan  yang  mudah. Komposit  dapat  terbuat  dari  berbagai  macam  serat  alam  maupun  serat  buatan,  sehingga bersifat  ramah  lingkungan  (Syarief et  al ,  2021).  Komposit  dalam  penelitian  ini menggunakan bahan bulu itik Alabio dan purun tikus.
Bulu  Itik  Alabio (anas  platyrhynchos  borneo) merupakan  hewan  unggas  asal Kalimantan Selatan.  Berdasarkan data  BPS Kalimantan selatan  pada tahun 2021 populasi itik  telah  mencapai  sekitar  4.472.410.  Bulu  itik  sebagai  bahan  komposit  mengandung sekitar  91%  protein  keratin  yang  berpotensi  dapat  dimanfaatkan  menjadi  senyawa  atau produk  bernilai  tinggi  karena  terdiri  dari  protein  keratin  atau  serat  keratin.  Sifat  keratin yang  lentur  dan  memiliki  banyak  serat  dapat  digunakan  untuk  membuat  produk  atau material yang kuat. Pada penelitian ini survei dilakukan di rumah potong itik Pak Dayat di Jalan  Trikora,  Banjarbaru,  menemukan  bahwa  produksi  pemotongan  itik  sangat  tinggi yakni hingga 300 ekor per hari nya.
Purun  Tikus (Eleocharis  Dulcis) merupakan  tanaman  gulma open-site tanah  sulfat asam dikarenakan ketahanannya terhadap asam yang tinggi dan termasuk dalam salah satu bahan alternatif serat  alam.  Kalimantan Selatan merupakan daerah  yang kaya akan bahan baku serat purun tikus  yang mana purun tikus sendiri merupakan tanaman tahan terhadap asam yang tinggi, termasuk gologagan rumput teki dengan batang berdiameter 2 sampai 3 mm  dan  memiliki  tinggi  mencapai  150  cm.  Tumbuhan  purut  tikus  tidak  bercabang  dan melakukan  proses  fotosintesis  pada  batang  dengan  daun  berbentuk  pelepah  yang menyelimuti batang. Purun tikus terdapat kandungan selulosa murni yang cukup tinggi dan mampu digunakan untuk bahan pengisi. Selulosa murni sangat memungkinkan digunakan sebagai  bahan  pengganti  serat  sintetik  guna  mendapatkan  material  yang  memiliki  sifat mekanik dan fisik yang tinggi (Hairiyah et al , 2017).
Pengembangan  komponen  bahan-bahan  dalam  penelitian  ini  dibuat hybrid composite . Hybrid  composite merupakan komposit yang menggunakan dua jenis penguat yang  berbeda  dengan  tujuan  menutupi  kelemahan  antar  penguat  atau  serat  yang digunakan sehingga kelebihan antar penguat dapat disatukan. Penelitian hybrid composite berpenguat serat alam purun tikus dan bulu itik masih sedikit dilakukan.Berdasarkan hal tersebut,  penelitian  ini  akan  menguji  kekuatan  tarik  untuk  dapat  menentukan  material yang kuat dalam dunia teknik, umumnya sifat teknik digunakan sebagai bahan spesifikasi material selain itu digunakan untuk memastikan kekuatan dan kualitas material tersebut. Uji  kekuatan  juga  dipakai  dalam  proses  pembaruan  atau  pengembangan  pada  material agar  menemukan  sifat  baru,  sehingga  dengan  cara  yang  berbeda  hasil  pengujian  dapat dibandingkan.  Hasil  pengujian  dinilai  berdasarkan  standar  ASTM  D1621-00  tentang pengujian tekan bahan plastik, ASTM C39 tentang pengujian kekuatan tekan beton,  dan ASTM A36 tentang spesifikasi baja struktural. Standar ASTM diakui secara internasional dan sering digunakan oleh pemerintah, industri, universitas, dan laboratorium di  seluruh dunia. (ASTM Internasional, 1996).

## METODE PENELITIAN Alat dan Bahan Penelitian
Penelitian  ini menggunakan beberapa  alat  yaitu cetakan spesimen (pipa  paralon  1 ¼”),  timbangan  digital,  amplas,  gelas  ukur,  cutter,  jangka  sorong,  mikroskop  digital, gunting, jarum, sarung tangan dan penggaris. Penelitian ini menggunakan beberapa bahan yaitu  serat  purun  tikus,  bulu  itik,  polyester  ( Unsaturated  Polyester  Resin  (UPRs ) (yukalac), katalis (mexpo), tisu, lem kaca, dan wax.

## Persiapan Serat
Serat purun tikus  yang akan digunakan dijemur hingga mengering, kemudian serat tersebut dipotong dengan panjang menyesuaikan panjang cetakan spesimen uji tarik (200 mm) . serat tersebut kemudian di suir menggunakan jarum dengan ukuran ± 1 mm untuk membentuk  serat  yang  panjang.  Bulu  Itik  yang  sudah  diambil  kemudian  dicuci  dan dikeringkan  guna  menghilangkan  kotoran  dan  menghilangkan  kandungan  air  pada  bulu tersebut.  Pilah  bulu  itik  dengan  kualitas  terbaik  dan  lembut  untuk  digunakan,  bulu  itik yang keras tidak digunakan.

## Fraksi Volume Komposit
Fraksi  volume  merupakan  komposisi  pada  material  komposit  yang  dibuat berdasarkan  banyaknya  persentase  penyusun  yang  digunakan  untuk  membuat  material komposit  tersebut.  Saat  proses  fabrikasi  komposit  penyusunan  bulu  itik  saat  serat dicampurkan  posisi  serat  menjadi  acak  yang  membuat  distribusi  beban  yang  menjadi merata, serat discontinuous dapat membantu dalam mendistribusikan beban secara merata di  seluruh  matriks  komposit.  Dengan  serat-serat  terputus-putus,  beban  cenderung terdistribusi  lebih baik,  mengurangi  potensi konsentrasi  tegangan pada titik-titik tertentu yang dapat menyebabkan kegagalan struktural (Gibson, 2012). Memudahkan penggunaan di  lakukan  konversi  dari  fraksi  volume  ke  fraksi  berat,  sehingga  penentuan  fraksi  berat yang digunakan dapat ditentukan dengan proses menimban (Irianto, 2016).
Untuk  menentukan  fraksi  volume  komposit  maka  perlu  diketahui  total  volume komposit  yang  akan  dicetak.  Dengan  asumsi  yang  dipakai,  volume  cetakan  =  volume komposit, sehingga perhitungannya adalah (Mallick, 2007):
……
Sehingga volume komposit :
Sebelum  melakukan  proses  konversi  dari  volume  ke  berat  maka  perlu  dilakukan perhitungan fraksi volume komposit untuk mengetahui nilai volume polyester , katalis dan serat yang akan digunakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
1. Menghitung volume polyester (Mallick, 2007):
ml
2. Menghitung Jumlah Katalis (Mallick, 2007):
ml

## ,
Total  jumlah  serat  yang  digunakan  terhadap  volume  cetakan  adalah  sebesar  20  % sehingga  untuk  mencari  nilai  total  volume  serat  dapat  menggunakan  rumus  sebagai berikut (Mallick, 2007):
ml ,
Kemudian  menghitung  nilai  volume  serat  sesuai  dengan  fraksi  volume  yang  telah ditentukan, berikut adalah perhitungan volume serat dengan fraksi volume (10 % : 90 %) (Mallick, 2007):
1. Menghitung Volume bulu itik
ml
,
2. Menghitung Volume Serat purun tikus
ml
,
Setelah  mendapatkan  nilai  volume  serat  yang  diperlukan  selanjutnya  adalah melakukan  konversi  serat  dari  satuan  volume  ke  satuan  berat,  yang  mana  untuk menentukan nilai konversi tersebut diperlukan massa jenis dari masing-masing serat yang digunakan.  untuk  mengetahui  massa  jenis  dari  serat  purun  tikus  dan  bulu  itik    dapat menggunakan rumus sebagai berikut (Mallick, 2007):
Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperlukan penelitian untuk menentukan volume dari serat dengan menentukan berat serat yang akan digunakan. Berat serat yang digunakan :
Serat Purun Tikus :  0,509 g Bulu itik :  0,502 g
Masing-masing  serat  yang  telah  ditimbang  tersebut  kemudian  dimasukan  kedalam gelas  ukur  yang  telah  terisi  air  sebanyak  70  ml  secara  bergantian.  Untuk  memudahkan proses  perendaman  dilakukan  penambahan  pemberat  dengan  voulme  2  ml.  Dari  hasil perendaman tersebut didapatkan kenaikan volume, seperti pada tabel 1 .
Tabel 1. Hasil perendaman serat Jenis serat Volume  air awal (ml) Volume pemberat (ml) Massa diudara (g) Volume air  akhir (ml) Volume Serat (ml) Serat purun tikus 70 2 0,509 73 1 Bulu Itik 70 2 0,502 73,5 1,5
Dari  hasil  tersebut  kemudian  dilakukan  perhitungan  massa  jenis  dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
1. Massa jenis serat purun tikus (Mallick, 2007):
,

## ,
2. Massa jenis Bulu itik (Mallick, 2007):
,
,

## ,
Lakukan perhitungan massa serat dengan menggunakan rumus dibawah ini : 1. Massa Purun Tikus fraksi 90 % (Mallick, 2007):
, ⁄ ,
,
2. Massa Bulu Itik fraksi 10 % (Mallick, 2007):
,

## ⁄
,
Dengan  menggunakan  rumus  yang  sama,  maka  didapatkan  nilai  yang  diperlukan pada masing-masing fraksi volume yang terdapat pada tabel 2.
Tabel 2. Fraksi volume composite No. Fraksi Volume Volume Cetaka n (ml) Volume Serat (ml) Volum e Matrik s (ml) massa serat (g) voulme katalis (ml)  bulu itik (g/ml)  purun tikus (g/ml) Bulu Itik Purun Tikus Bulu Itik Purun Tikus Bulu Itik Purun Tikus 1 90% 10% 43,2 4,8 56,16 14,65 2,40 0,3393 0,502
2 80% 20% 38,4 9,6 13,02 4,81 3 70% 30% 33,6 14,4 11,40 7,22 4 60% 40% 28,8 19,2 9,77 9,63 5 50% 50% 72 24 24 8,14 12,04 6 40% 60% 19,2 28,8 6,51 14,45 7 30% 70% 14,4 33,6 4,88 16,86 1,12 8 20% 80% 9,6 38,4 3,25 19,27 9 10% 90% 4,8 43,2 1,62 21,68

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kuat Tekan Hybrid Composite Serat Purun Tikus dan Bulu Itik Data hasil pengujian kekuatan tarik dapat dilihat pada tabel 3 .
Tabel 3. Hasil uji kekuatan tekan hybrid komposit berpenguat serat purun tikus dan bulu
itik No. Bulu Itik : Purun Tikus Beban Maksimum (N) Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3 1 10% : 90% 137,724 N 129,418 N 110,726 N 2 20% : 80% 113,92 N 125,403 N 130,847 N 3 30% : 70% 116,773 N 117,179 N 130,117 N 4 40% : 60% 117,513 N 112,639 N 125,741 N 5 50% : 50% 124,545 N 110,313 N 108,275 N 6 60% :40% 110,988 N 120,877 N 104,615 N 7 70% : 30% 110,856 N 95,819 N 91,780 N 8 80% : 20% 92,195 N 91,858 N 94,928 N 9 90% : 10% 89,877 N 75,236 N 83,817 N
Hasil dari pengujian kekuatan tekan pada tabel 3 bertujuan untuk mendapatkan nilai tegangan  dari hybrid  composite berpenguat  serat  purun  tikus  dan  bulu  itik.  Perhitungan nilai  Kuat  Tekan  ( Pressure  Test )  Fraksi  volume  untuk  mengetahui  nilai  kuat  tekan
didapatkan dengan mengunakan rumus:
(Callister and Rethwisch,2012)
Hasil pengujian kekuatan tekan hybrid komposit setelah dilakukan perhitungan nilai kuat tekan pada tabel 4.
Tabel 4. Data hasil perhitungan uji kekuatan tarik hybrid komposit berpenguat serat purun
tikus dan bulu itik Variasi Komposisi Bulu Itik : Serat Purun Tikus (%) Polyester (%) Kode Spesimen Beban Maksimal (N) Rata - Rata Beban Maksimal (N) Kuat Tekan (Mpa) Rata - rata Kuat Tekan (MPa) 1 10 ; 90 80 A11 137,724 125,956 143,22 130,98 2 A12 129,418 134,58 3 A13 110,726 115,14 4 20 ; 80 80 A21 113,920
123,390 118,47 128,31 5 A22 125,403 130,41 6 A23 130,847 136,07 7 30 ; 70 80 A31 116,773 121,356 121,43 126,20 8 A32 117,179 121,86 9 A33 130,117 135,31 10 40 ; 60 80 A41 117,513 118,631 122,20 123,37 11 A42 112,639 117,13 12 A43 125,741 130,76 13 50 ; 50 80 A51 124,545 114,378 129,52 118,94 14 A52 110,313 114,72 15 A53 108,275 112,60 16 60 ; 40 80 A61 110,988 112,160 115,42 116,64 17 A62 120,877 125,70 18 A63 104,615 108,79 19 70 ; 30 80 A71 110,856 99,485 115,28 103,46 20 A72 95,819 99,64 21 A73 91,780 95,44 22 80 ; 20 80 A81 92,195 92,994 95,87 96,70 23 A82 91,858 95,52 24 A83 94,928 98,72 25 90 ; 10 80 A91 89,877 82,977 93,46 86,29 26 A92 75,236 78,24 27 A93 83,817 87,16
Berdasarkan  tabel  4 rata-rata  nilai  hasil  pengujian  dan  kuat  tekannya,  mengambil nilai  pada  pengujian  kekuatan  tarik  hybrid  komposit  tersebut  dapat  dilihat  karakteristik
sifat mekanik dari masing-masing fraksi volume komposit memiliki nilai yang berbeda.

## Hubungan Fraksi Volume Terhadap Kekuatan Tarik
Gambar 3. Grafik Perbandingan Fraksi Volume Komposit Terhadap Nilai Beban Maksimal
Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa pengaruh fraksi volume (10 % bulu itik : 90  purun  tikus  –  90  %  bulu  itik  :  10%  purun  tikus)  terhadap  nilai  hasil  pengujian mengalami  penurunan  yang  mana  nilai  tertinggi  dari  hasil  pengjian  adalah  volume  10% bulu itik : 90% purun tikus dengan nilai beban maksimal 125,956 N, Adapun untuk nilai terendah dari hasil pengujian berada pada fraksi volume 90% bulu itik : 10% purun tikus dengan nilai beban maksimal 82,977 N.
Dari  gambar 3 memperlihatkan bahwa semakin banyak purun tikus maka  semakin besar  juga  beban  maksimal  yang  bisa  ditahan  komposit,  hal  ini  dikarenakan  kandungan serat purun tikus sepeti lignin memiliki kekuatan dan kekerasan yang lebih baik dari pada bulu  itik  yang di  dominasi  oleh kandungan keratin  yang memiliki sifat  lentur  yang baik (Ejuansyah, 2016).
125,956  123,390  121,356 118,631 114,378  112,160 99,485 92,994 82,977 0,000 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 10 ; 90 20
; 80 30 ; 70 40 ; 60 50 ; 50 60 ; 40 70 ; 30 80 ; 20 90 ; 10 Ra ta -Ra ta B eba n M a k sim a l (N) Variasi

## Hubungan Fraksi Volume Terhadap Kekuatan Tekan
Gambar 4. Grafik Perbandingan Fraksi Volume Komposit Terhadap Nilai Kuat Tekan
Berdasarkan gambar 4 dapat dilihat bahwa pengaruh fraksi volume (10 % bulu itik : 90 purun tikus – 90 % bulu itik : 10% purun tikus) terhadap nilai kuat tekan mengalami penurunan  yang  mana  nilai  tertinggi  dari  hasil  pengjian  adalah  volume  10%  bulu  itik  : 90% purun tikus dengan nilai kuat tekan 130,98 MPa. Adapun untuk nilai terendah dari hasil pengujian berada pada fraksi volume 90% bulu itik : 10% purun tikus dengan nilai kuat tekan 86,29 Mpa. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kekuatan tekan  seiring  berkurangnya  volume  purun  tikus  yang  digunakan.  Hal  tersebut membuktikan  bahwa    dalam  penggunaannya  sebagai  penguat  material  komposit,  serat purun tikus memiliki sifat mekanik yang lebih baik dibandingkan dengan bulu itik.
Pengaplikasian  material  komposit  uji  tekan  mampu  menggantikan  material  beton sebagai material bahan industri konstruksi karena mampu menahan beban aksial dimana material komposit ini bisa menggantikan fungsi beton sebagai kolom, balok, dan pondasi, beban  struktural  pada  bangunan  dan  memungkinkan  desain  yang  lebih  efisien.  Mutu beton  didasarkan pada uji  tekan  pada silinder beton tanpa serat  baja  yang telah berumur h              f’        ,    MP          j                          b                      b j y        h b          h            f’      ,   MP . H          j                j bahwa  kuat  tekan  komposit  berpenguat  bulu  itik  dan  purun  tikus    4x  lebih  kuat dibandingan  kuat  tekan  beton  yang  diperuntukan  untuk  kolom  pada  sebuah  bangunan (Sabariman, 2018).

## Bentuk Patahan
Pengamatan perpatahannya pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan foto makro. Sampel yang dilakukan pengamatan adalah spesimen hasil tekan hybrid komposit berpenguat serat bulu itik dan purun tikus, adapun yang diambil sebagai spesimen untuk foto makro cukup perwakilan sampel kekuatan tarik dari yang tertinggi dan terendah saja. Patah  didefinisikan  sebagai  pemisahan  sebuah  bahan  menjadi  dua  atau  lebih  potongan
130,98 128,31 126,20 123,37 118,94 116,64 103,46 96,70 86,29 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 10 ; 90 20
; 80 30 ; 70 40 ; 60 50 ; 50 60 ; 40 70 ; 30 80 ; 20 90 ; 10 R ata R ata Ku at T ek an ( MP a) Variasi
sebagai respon dari tegangan static yang bekerja dan pada temperatur yang relatif rendah terhadap  temperatur  cairnya  (Harun,  2021).  Kasus  yang  sering  terjadi  adalah  pemilihan bahan  dan  proses  yang  tidak  tepat  dan  perancangan  komponen  kurang  baik  serta penggunaan  yang salah Jenis perpatahan sangat tergantung pada mekanisme perambatan retak (Calliester, 2007).
Gambar 5. Foto Makro Dan Mikro Perbesaran 40x  Pada Bentuk Patahan Spesimen Komposit  Fraksi Volume 10 % : 90 %
Gambar 6. Foto Makro Dan Mikro Perbesaran 40x  Pada Bentuk Patahan Spesimen Komposit  Fraksi Volume 90 % : 10 %
Gambar 5 merupakan hasil foto makro bentuk patahan dengan hasil nilai pengujian tertinggi  yakni pada fraksi  volume 10 % : 90 %. Berdasarkan pada nilai pengujian  yang
tinggi  yakni  dengan  pembebanan  maksimum  sekitar  125,956  N  .  Berdasarkan  pada bentuk  patahan  tersebut  digolongkan  pada  patahan  getas  ( Brittle  Fracture )  dikarenakan tidak ada deformasi yang terjdi sebelum patahan kemudian pada permukaan hasil patahan terlihat  adanya fiber  pull  out yang  ditandai  dengan  adanya  serat  yang  keluar,  dengan mayoritas  serat  yang  keluar  tersebut  adalah  serat  purun  tikus. Fiber  pull  out sendiri terjadi  karena  interface  antara  serat  dan  matriks  pada  komposit  yang  lemah  dan  tidak mampu menahan kekuatan pada serat. Ketika matriks mengalami kegagalan, serat masih dapat  menahan  beban,  sehingga  proses  patahan  tidak  terjadi  secara  bersamaan  (Syarief, 2022).
Pada Gambar 6 merupakan hasil foto makro bentuk patahan dengan hasil Pengujian terendah  yakni  pada  fraksi  volume  90  %  :  10  %  dengan  nilai  yang  didapatkan  ialah sebesar  82,977  N.  Jenis  patahan  yang  dialami  pada  spesimen  tersebut  adalah  patahan getas (Brittle  Fracture )  hal  ini  dapat  dilihat  pada  hasil  nilai  beban  maksimum  yang didapat  sangatlah  kecil  sehingga  dapat  dipastikan  spesimen  mengalami  kondisi  patah yang begitu cepat setelah diberikan pembebanan tekan.
Berdasarkan perbandingan hasil analisis jenis patahan pada Gambar 5 dan Gambar 6 dapat disimpulkan bahwa hybrid komposit bulu itik dan purun tikus dengan fraksi volume yang  berbeda  akan  mempengaruhi  kekuatan  dan  jenis  patahan  yang  terjadi.  Semakin banyak  fraksi  volume  yang  di  tempati  oleh  serat  purun  tikus  maka  kekuatannya  akan meningkat begitu juga sebaliknya, apabila semakin banyak fraksi volume yang di tempati oleh bulu itik maka kekuatannya akan menurun.

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Semakin banyaknya  presentasi dari serat purun tikus maka nilai beban maksimal dan kuat tekan semakin optimal. Sebaliknya semakin banyaknya presentasi serat bulu itik akan menurukan beban maksimal dan kuat tekan pada material komposit tersebut.
2. Bentuk  patahan  yang  terjadi  pada hybrid  composite adalah  patahan  getas  yang disertai fiber  pull  out hal  ini  disebabkan  karena  kurang  baiknya  ikatan  antarmuka ( interface ) antara serat dan matrik.

## REFERENSI
BPS. 2022. Kalimantan Selatan Dalam Angka 2022.
Callister,  W.  D.,  2007,  Material  Science  And  Engineering,  An  Introduction  7ed,
Departement  Of  Metallurgical  Engineering  The  University  Of  Utah,  John  Willey And Sons, Inc
Callister,W.D.,  D.  G.  Rethwisch.  (2012).  Material  Science  And  Engineering  An Introduction.  Coordination  Polymers  And  Metal  Organic  Frameworks:  Properties, Types And Applications, 1–307.
Ejuansyah,  E.  (2016).  Analisa  awal  serat  purun  tikus  (eleocharis  dulcis)  pengganti  serat kaca  (fiber  glass)  pada  body  mobil  listruk  Universitas  Bangka  Belitung  (Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung).
Gibson,  R.  F.  (2012).  Principles  Of  Composite  Material. Materials  Science  (Books) , 13 , 569.
Hairiyah, N., R. R. Amalia, A.Widyastuti. (2017). Pembuatan Mikrokomposit Purun Tikus ( Eleocharis  Dulcis )  Dan  Eceng  Gondok  ( Eichornia  Crassipes )  Sebagai  Filler Dengan  Limbah  Plastik Polyethylene  Terephthalate (Pet)  Sebagai  Matrix.  Jurnal Teknologi Agro-Industri. Vol.4, 61-72. Https://Doi.Org/10.34128/Jtai.V4i2.50
Harun, H. . (2021). “Pengaruh Jumlah Layer Dan Orientasi Serat Karbon Pada Carbon Fiber  Reinforced  Polymer  (Cfrp)  Terhadap  Sifat  Mekanik  Untuk  Aplikasi  Body Pesawat Ultralight . March , 1–19.
Mallick,  P.  K.  (2007).  Fiber-  Composites  Reinforced  Materials,  Manufacturing,  And Design. In Express Polymer Letters (Vol. 1, Issue 12).
Sabariman,  B.  (2018).  Kuat  Tekan  Aksial  Kolom  Pendek  Terkekang  Penampang  Persegi Diperkuat Serat Baja. INERSIA: Lnformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur , 14 (1), 1–12. Https://Doi.Org/10.21831/Inersia.V14i1.19499
Siregar, R. (2018).  Pengaruh Ukuran Dan Bentuk Terhadap Kekuatan Tekan Pada Bahan Komposit Yang Diperkuat Dengan Variasi Serat Plastik. 1–67
Syarief,  A.  (2020).  Bahan  Ajar  Polimer  Dan  Komposit.  Teknik  Mesin  Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru.
Syarief,  A.,  Hidayat,  A.  F.,  &  Nugraha,  A.  (2021).  Pengaruh  Fraksi  Volume  Terhadap Kuat  Tekan  Dan  Lentur  Komposit  Berpenguat  Serbuk  Kayu  Ulin  (Eusideroxylon Zwageri) Bermatrik Polyester. Jurnal Teknik Mesin Elemen, 8(2), 132–140.